## KUAT LENTUR BETON MUTU TINGGI MENGGUNAKAN TANAH DIATOMAE SEBAGAI SUBSTITUSI SEMEN DENGAN PENAMBAHAN SERAT POLYPROPYLENE DAN SERAT KACA
Atika Mulya 1 Muttaqin 2 Mahlil 3
1,2,3 Jurusan Teknik Sipil,Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, Indonesia Email: 1 atika22@mhs.unsyiah.ac.id

## Abstract
Fiber  concrete  is  in  great  demand  because  it  can  overcome  the  weakness  of  concrete  which  is  weak  to  the flexural strength of concrete, the fibers used can be in the form of natural or synthetic fibers. In this study, there was the addition of polypropylene fiber and fiberglass in the proportion of the concrete mixture. The variations used were 0.0%, 0.2%,  0.4%,  0.6%  and  0.8%.  In  addition  to  the  use  of  fiber,  this  study  also  used  diatomaceous  earth  as  a  cement substitute with a percentage of 0% and 10% of the cement weight. The purpose of this study was to determine the effect of adding polypropylene and fiberglass to the flexural strength of high-performance concrete. This research was limited by the water cement factor of 0.3  and the addition of a superplasticizer of 1.5% of the cement weight. The test object used is in the form of a block with a size of 10 cm × 10 cm × 40 cm. Each variation requires 3 test objects, so a total of 60 test objects. The flexural strength test of high-performance concrete was carried out when the concrete was 28 days old.  The  results  showed  that  with  the  substitution  of  diatomaceous  earth,  the  flexural  strength  value  of  high- performance concrete decreased, while with the addition of fiber the flexural strength value increased with the addition of fiber variations. The highest flexural strength value was found in the variation of 0% diatomaceous earth and 0.8% fiber,  for  the  variation  of  polypropylene  fiber  with  a  value  of  9.26  MPa  and  the  flexural  strength  in  the  variation  of fiberglasss, namely 9.14 MPa.
Keywords: Flexural  strength,  High  performance  concrete,  Fiber  concrete,  Diatomaceous  earth,  Polypropylene  fiber, fiberglass

## Abstrak
Beton berserat banyak diminati karena dapat mengatasi kelemahan beton yang lemah terhadap kuat lentur beton, serat yang digunakan dapat berupa serat alami maupun sintetis. Penelitian ini terdapat penambahan serat polypropylene dan serat kaca pada proporsi campuran beton. Variasi yang digunakan adalah 0,0%, 0,2%, 0,4%, 0,6% dan 0,8%. Selain penggunaan serat, penelitian ini juga menggunakan tanah diatomae sebagai substitusi semen dengan persentase 0% dan 10%  dari  berat  semen.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  pengaruh  penambahan  serat  polypropylene  dan  serat kaca  terhadap  kuat  lentur  beton  mutu  tinggi.  Penelitian  ini  dibatasi  dengan  faktor  air  semen  sebesar  0,3  serta penambahan superplasticizer sebesar 1,5% dari berat semen. Benda uji yang digunakan berbentuk balok dengan ukuran 10 cm × 10 cm × 40 cm. Setiap variasi memerlukan  3 buah benda uji, sehingga total terdapat 60 benda uji. Pengujian kuat lentur beton mutu tinggi  dilakukan pada saat beton berumur 28 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya  substitusi  tanah  diatomae  nilai  kuat  lentur  beton  mutu  tinggi  mengalami  penurunan,  sedangkan  dengan penambahan serat nilai kuat lentur mengalami peningkatan seiring penambahan variasi serat. Nilai kuat lentur tertinggi didapatkan  pada  variasi  0%  tanah  diatomae  dan  0,8%  serat,  untuk  variasi  serat  polypropylene  dengan  nilai  9,26  MPa dan kuat lentur pada variasi serat kaca yaitu 9,14 MPa.
Kata kunci: Kuat lentur, Beton mutu tinggi, Beton serat, Tanah diatomae, Serat polypropylene , Serat kaca

## 1.     Pendahuluan
Untuk  menghasilkan  beton  dengan  mutu  yang tinggi  membutuhkan  jumlah  semen  yang  banyak. Dengan  tingginya  penggunaan  semen  biaya  produksi beton  juga  tinggi.  Sehingga  untuk  mengurangi penggunaan  semen    diperlukan  alternatif  substitusi semen  supaya  biaya  produksi  juga  berkurang,  tanah diatomae  bisa  dijadikan  alternatif  substitusi  semen, selain  mengandung  kadar  silika  yang  tinggi  tanah diatomae  juga  banyak  terdapat  di  alam.  Beton  dengan mutu  tinggi  juga  memiliki  kelemahan    salah  satunya yaitu  lemah  terhadap  kuat  lentur,  untuk  mengatasi kelemahan  beton  pada  kuat  lenturnya  dapat  dilakukan penambahan serat pada beton, selain dapat
meningkatkan  kuat  lentur penggunaan serat  dapat menurunkankan  segregasi  beton  sehingga  kelekatan antar material beton menjadi lebih baik.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan  kuat  lentur  beton  mutu  tinggi  dengan penambahan  tanah  diatomae  sebagai  substitusi  semen dan mengetahui pengaruh penambahan serat polypropylene dan serat kaca terhadap kuat lentur beton mutu tinggi.
Pokok  permasalahan  dari  penelitian  ini  adalah bagaimana  hubungan  kuat  lentur  beton  mutu  tinggi dengan  penambahan  tanah  diatomae  sebagai  substitusi semen  dan  bagaimana  pengaruh  penambahan  serat
polypropylene dan serat kaca terhadap kuat lentur beton mutu tinggi.

## 2. Tinjauan Kepustakaan

## 2.1 Beton Mutu Tinggi
Menurut  McCormac[1]  beton  mutu  tinggi  berbeda dengan  beton  normal,  beton mutu  tinggi  memiliki  sifat- sifat  khusus  seperti  memiliki  kuat  tekan  yang  tinggi, permeabilitas  rendah  sehingga  beton  mutu  tinggi  cukup tahan  terhadap  berbagai  reaksi  fisika  dan  kimia  yang dapat merusak beton.

## 2.2   Beton Serat
Menurut  Tjokrodimulyo[2]beton  serat    adalah bahan komposit  yang  terdiri dari  beton  biasa  dan bahan lain yang berupa serat (batang dengan diameter antara 5 –  500  µm  dengan  panjang  sekitar  2,5  mm  sampai  10 mm).

## 2.3 Material
Material yang digunakan pada penelitian ini adalah semen  portland,  aregat  kasar,  agregat  halus,  air,  tanah diatomae,  superplasticizer,  serat  polypropylene,  dan serat kaca .

## a. Semen portland
Anonim[3]  semen  portland  adalah  semen  hidrolis yang  dihasilkan  dengan  cara  menggiling  terak  semen portland  terutama  kalsium  silikat  yang  bersifat  hidrolis dan  digiling  bersama-sama  dengan  bahan  tambahan berupa  satu  atau  lebih  bentuk  kristal  senyawa  kalsium sulfat dan boleh di tambah dengan bahan tanbahan lain.

## b. Agregat
Menurut anonim[4] agrgat terdiri dari 2 jenis yaitu agregat  kasar  yang  merupakan  disentegrasi  batuan  atau berupa  batu  pecah  yang  mempunyai  ukuran  butir terbesar  4,75  mm  sampai  40  mm  dan  agregat  halus merupakan  pasir  alam  sebagai  disintegrasi  alami  bauan atau pasir yang dihasilkanoleh industri pemecah batu dan mempunyai ukuran butiran terbesar 4,75 mm.

## c. Air
Menurut  Mulyono[5]  fungsi  air  dalam  proses pembuatan  beton    yaitu  sebagai  pemicu  proses  kimia semen,  pelumas  antara  butiran  agregat  dan  memberikan kemudahan dalam pengerjaan beton.

## d. Tanah Diatomae
Hasan  dan  Saidi[6]  tanah  diatomae  dari  Desa Beureunuet,  Lampanah  Leungah,  Kabupaten  Seulimum, Aceh  Besar  mengandung  silika  sebesar  56%,  sehingga bisa  digunakan  sebagai  material  pengganti  sebagian semen dan  setelah  dilakukan proses  kalsinasi  pada  suhu 650 0 C  selama  5  jam  kandungan  silikanya  meningkat menjadi 78,73%.
e. Superplasticizer
Menurut  Firdaus[7]  merupakan  bahan  tambah kimia yang melarutkan gumpalan-gumpalan dengan cara melapisi  pasta  semen  sehingga  semen  dapat  tersebar dengan  merata  pada  adukan  beton  dan  mempunyai pengaruh  dalam  meningkatkan  workabilitas beton  pada tingkat yang cukup besar.
f. Serat polypropylene Menurut Gunawan[8] serat polypropylene permukaannya  tidak  basah  sehingga  dapat  mencegah terjadinya penggumpalan serat selama pengadukan

## g. Serat kaca
Purnomo[9] serbuk kaca menjadi alternatif sebagai substitusi  parsial  semen  dalam  campuran  beton  karena unsur kimia yang terkandung dalam serbuk kaca hampir sama  dengan  unsur  kimia  yang  terdapat  pada  semen. Kaca  dibuat  dari  75%  silikon  dioksida  (SiO 2 ),  plus Na 2 O, CaO dan beberapa zat tambahan.

## 2.4   Kuat Lentur Beton
Anonim[10]  kuat  lentur  beton  adalah  kemampuan balok  beton  yang  diletakkan  pada  perletakan  untuk menahan  gaya  dengan  arah  tegak  lurus  terhadap  sumbu benda  uji  sampai  benda  uji  patah,  dinyatakan  dalam Mega Pascal (MPa) gaya per satuan luas.
Kuat  lentur  beton  dapat  dihitung  dengan Persamaan  (1)  untuk  pola  kehancuran  patah  pada  1/3 dari  bentang  tengah  dan  Persamaan  (2)  untuk  pola kehancuran  Patah  diluar  1/3  dari  bentang  tengah  dan garis patah pada < 5% dari bentang.
𝜎 𝐼 = 𝑃.𝐿 𝑏.ℎ 2 ....................................................... 1)
𝜎 𝐼 = 𝑃.𝑎 𝑏.ℎ 2 ............................................................. 2)
Keterangan :
𝜎 𝐼 = Kuat lentur (MPa);
𝑃 = Beban tertinggi yang terbaca pada mesin uji  (ton) dibaca sampai 3 angka dibelakang koma;
L    = Jarak (bentang) antara dua garis perletakan (mm);
b    = Lebar tampang lintang patah arah horizontal (mm); h        =  Lebar  tampang  lintang  patah  arah  vertikal  (mm); dan
a        =  jarak  rata-rata  antara  tampang  lintang  patah  dan tumpuan luar yang terdekat, diukur pada sudut dari bentang (mm).

## 2.5 Pola Kehancuran
Anonim[10]  menyebutkan,  ada  tiga  jenis  pola kehancuran kuat lentur beton yaitu :
1. Patah pada 1/3 dari bentang tengah;
2. Patah  diluar 1/3  dari bentang tengah dan  garis  patah pada < 5% dari bentang; dan
3. Patah diluar 1/3 bentang tengah dan garis patah pada >5% dari bentang.
Pola  kehancuran  kuat  lentur  beton  dari  ketiga  jenis tersebut dapat dilihat pada Gambar (1).
Gambar 1. Jenis-jenis polakehancuran kuat lentur beton Sumber : (SNI 4431 : 2011)

## 2.6   Analisa Varian
Hines  dan  Montgomery[11]  menyebutkan  Analisa varian bertujuan untuk menentukan kesimpulan berdasarkan hasil variabel pengujian.

## Tabel  1  Analisis  Varian  Klasfikasi  Dua  Arah  Model
Efek Tetap Sumber Varian Jumlah Kuadrat Derajat Kebebasan Rata-rata kuadrat Fo A perlakuan 𝑆𝑆 𝐴 a – 1 𝑀𝑆 𝐴 = 𝑆𝑆 𝐴 𝑎 − 1 𝑓𝑜 = 𝑀𝑆 𝐴 𝑀𝑆 𝐸
B
perlakuan 𝑆𝑆 𝐵 b – 1 𝑀𝑆 𝐵 = 𝑆𝑆 𝐵 𝑏 − 1 𝑓𝑜 = 𝑀𝑆 𝐵 𝑀𝑆 𝐸
Interaksi 𝑆𝑆 𝐴𝐵
(a – 1)(b – 1)
𝑀𝑆 𝐴𝐵 = 𝑆𝑆 𝐴𝐵 (𝑎 − 1)(𝑏 − 1) 𝑓𝑜 = 𝑀𝑆 𝐴𝐵 𝑀𝑆 𝐸
Error 𝑆𝑆 𝐸 ab (n – 1)
𝑀𝑆 𝐸 = 𝑆𝑆 𝐸 𝑎𝑏 (𝑛 − 1) Total 𝑆𝑆 𝑟 abn – 1
Dimana :
abn y bn y SS a i i A 2 ... 1 2 − =  = ...............................................2)
abn y an y SS b i j B 2 ... 1 2 − =  = ..............................................3)
, 2 ...
1 2 1 B A b j j a i AB SS SS abn y bn y SS − − − =   = = .........4)
, 2 ... 1 1 2 1 abn y y SS b j n k ijk a i AB   = = =
− = ...........................5)
, B A AB T E SS SS SS SS SS − − − = ..................6)
Keterangan : abn = jumlah keseluruhan benda uji; n = jumlah pengulangan benda uji; a = jumlah dari variasi faktor a; dan b = jumlah dari variasi faktor b;
2.7   Analisa Regresi
Hines  dan  Montgomery[11]  analisa  regresi  adalah sebuah teknik statistik digunakan untuk membuat model dan menyelidiki hubungan antara dua variabel atau lebih

## 3.      Metode Penelitian
Tahapan  penelitian  ini  diawali  dengan  tahap  studi literatur,  rancangan penelitian, penyiapan peralatan dan material  yang  akan  digunakan,  pembuatan  dan perawatan  benda  uji,  pengujian  kuat  lentur  dan  diakhiri dengan analisis data

## 3.1 Rancangan Penelitian
Pengujian  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini adalah  kuat  lentur  beton  mutu  tinggi  yang  menggunkan tanah diatomae sebagai substitusi semen  dengan variasi 0%  dan  10%, dan  dengan  penambahan  serat polypropylene dan serat kaca dengan variasi serat 0,0%, 0,2%,  0,4%,  0,6%  dan  0,8%.  Untuk  tiap  variasi  akan digunakan benda  uji  balok ukuran  10  cm  × 10  cm  ×  40 cm. Jumlah benda uji yang dibuat adalah 3 benda uji tiap variasi,  pengujian  kuat  lentur  beton  mutu  tunggi dilakukan pada umur beton 28 hari.

## 3.2 Peralatan
Peralatan  yang  dipakai  pada  penelitian  ini  adalah timbangan, satu set saringan, oven, Wadah, tongkat besi untuk  pemadatan,  mesin  pengaduk  semen( Conrete Mixer ),  jangka  sorong,  cetakan  benda  uji  balok  dengan ukuran  10  cm  ×  10  cm  ×  40  cm,  mesin  uji  kuat  lentur (universal testing machine) .

## 3.3 Material
Material yang digunakan pada penelitian ini adalah semen  portland  tipe  1,  tanah  diatomae,  split  dengan ukuran  4,76-9,52  mm  dan  split  ukuran  2,38-4,76  mm pasir  ukuran  0-2,38  mm  ,air,    superplasticizer,  serat polypropylene dan serat kaca.

## 3.4   Pemeriksaan Sifat Fisis Material
Material yang akan digunakan sebelumnya dilakukan  pengujian  terlebih  dahulu  yaitu  berupa pengujian Analisa saringan, pengujian absorbsi, pengujian  berat  jenis  dan  pengujian  berat  volume.  pada Tabel 2

## Tabel 2 Hasil Pemeriksaan Sifat Fisis Agregat
Pemeriksaan Agregat Hasil Penelitian Berat Jenis (SSD) Split (4,76-9,52) mm 2,75 Split (2,38-4,76) mm 2,72 Pasir (0-2,38) mm 2,59 Berat Jenis (SSD) Split (4,76-9,52) mm 2,73 Split (2,38-4,76) mm 2,70 Pasir (0-2,38) mm 2,57 Absorbsi Split (4,76-9,52) mm 0,66 Split (2,38-4,76) mm 0,72 Pasir (0-2,38) mm 0,84 Berat Volume Split (4,76-9,52) mm 1,48 Split (2,38-4,76) mm 1,42 Pasir (0-2,38) mm 1,60 Finess Modulus Split (4,76-9,52) mm 6,00 Split (2,38-4,76) mm 5,00 Pasir (0-2,38) mm 1,93

## 3.4   Perencanaan Campuran Beton
Perencanaan campuran beton dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4
Tabel 3 Proporsi Campuran Beton per m 3 NO Material (kg) Persentase Tanah Diatome 0% 10% 1 Semen 600 540 2 Tanah diatome 0 60 3 Split (4.76-9.52) mm 768,395 763,344 4 Split (2.38-4.76) mm 277,930 276,103 5 Pasir (0-2.38) mm 588,558 584,689 6 Air 180,00 180,00 7 SP 9 9 TOTAL 2424,183 2417,4 Tabel 4 Berat Tambahan Serat per m 3 Beton Persentase Serat 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% Kaca (kg) 0 5,4 10,8 16,2 21,6 Polypropylene (kg) 5,4 1,82 3,64 5,46 7,28

## 3.5  Pembuatan Benda Uji
Pembuatan  benda  uji  dimulai  dengan  menyiapkan material dan peralatan yang dibutuhkan  untuk membuat campuran  beton.  Kemudian  memasukkan  semua material  ke  dalam  pengaduk  beton  ( concrete  mixer ) secara bertahap. Mulai dari  agregat kasar, agregat halus, semen,  tanah  diatomae,  variasi  serat  hingga  air  dan superpasticizer .  Setelah  itu  diaduk  hingga  adukan menjadi homogen, adukan dituangkan ke alas campuran beton.  Selanjutnya  mortar  beton  yang  telah  dituangkan dilakukan flow test.
Mortar  beton  dituangkan  kedalam  cetakan balok  berukuran  10  cm  ×  10  cm  ×  40 cm sedikit  demi sedikit  sebanyak  tiga  lapis.  Setelah  cetakan  penuh,  sisi luar cetakan diketuk dengan palu karet agar mortar beton tidak berisi rongga udara.

## 3.6   Perawatan dan Pengujian Kuat Lentur
Setelah  beton  mengeras, beton dikeluarkan  dari cetakan kemudian direndam didalam bak air tawar yang terlindung selama umur yang telah ditetapkan yaitu pada umur 28 hari.
Pengujian  lentur  beton  dilakukan  pada  saat  beton berumur  28 hari  dan  telah  dikeluarkan dari  perendaman tidak  boleh  lebih  dari  4  jam.  Sebelumdilakukan pengujian  benda  uji  diukur  dimensi  dan  ditimbang beratnya terlebih dahulu.
Gambar 2 Set up Pengujian Kuat Lentur

## 3.8 Analisa Varian
Analisa  varian  pada  penelitian  ini  digunakan untuk  mengetahui  pengaruh    variasi  serat  dan  tanah diatomae  terhadap  kuat  lentur  beton.  Metode  yang digunakan  adalah  analisis  varian  untuk  klasifikasi  dua arah model efek tetap.

## 4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Hasil
4.1.1 Hasil pengujian beton segar
Hasil  pemeriksaan flow  test rata-rata    dapat  dilihat pada Tabel 4

## Tabel 5  Hasil Pemeriksaan flow test
Jenis Serat Diatomae Variasi Serat Flow Waktu Kecepatan (%) (%) (cm) (detik) cm/detik Serat Polypropylene
0 0 40
11,09 3,61
0,2 11,98 3,34 0,4 14,03 2,85 0,6 15,55 2,57 0,8 17,56 2,28 10 0 9,34 4,28 0,2 12,35 3,24 0,4 15,01 2,66 0,6 15,34 2,61 0,8 16,06 2,49 Serat Kaca 0 0 11,09 3,61 0,2 11,79 3,39 0,4 14,01 2,86 0,6 15,1 2,65 0,8 16,09 2,49
10
0 9,34 4,28
0,2 10,41 3,84 0,4 11,09 3,61 0,6 11,37 3,52 0,8 13,81 2,9 4.1.2 Hasil pengujian kuat lentur
Pengujian kuat lentur pada penelitian ini dilakukan pada umur beton 28 hari dengan menggunakan benda uji balok  10  cm  ×  10  cm  ×  40  cm.  Hasil  pengujian  kuat lentur dapat dilihat pada Tabel 6

## Tabel 6 Hasil Pengujian Kuat Lentur
Jenis Serat Substitusi Tanah Diatomae Variasi Serat Kuat Lentur rata-rata (%) (%) (MPa)
Serat Polypropylene 0
0,0 8,62 0,2 8,76
0,4 8,84 0,6 8,98 0,8 9,26
10 0,0 8,07
0,2
8,16 0,4 8,48 0,6 8,64
0,8 8,98 Serat Kaca 0 0,0
8,62 0,2 8,83 0,4 9,00 0,6 9,05
0,8 9,14 10
0,0 8,07 0,2 8,30 0,4 8,58 0,6 8,66 0,8 8,73

## 4.1.3 Hasil Pengamatan tampak visual
Pengamatan tampak visual dilakukan setelah benda uji  diberi  dua  titik  pembebanan  di  1/3  bentang  tengah. Pada  penelitian  ini  semua  benda  uji  mengalami  pola kehancuran patah pada 1/3 bentang tengah.

## 4.1.4 Hubungan  kuat  lentur  terhadap  variasi  serat polypropylene dan tanah diatomae
Gambar  3  Grafik  Hubungan  Kuat  Lentur  dengan Substitusi Tanah Diatomae dan Tambahan Serat Polypropylene
Hasil  dari  pengujian  kuat  lentur  berdasarkan grafik  diperlihatkan  bahwa  kuat  lentur  beton  dengan substitusi  10%  tanah  diatomae  8,07  MPa<8,62  MPa substitusi 0% tanah diatomae. Semakin tinggi persentase penambahan  serat  Polypropylene  kuat  lenturnya  juga semakin  tinggi.  Dimana  kuat  lentur  tertinggi  terdapat pada  beton  dengan  substitusi  0%    diatomae  dan  dengan penambahan 0,8% serat kaca yaitu 9,14 MPa.
Gambar  4  Grafik  Persentase  Kuat  Lentur  dengan Substitusi Tanah Diatomae dan Tambahan Serat Polypropylene
Pada grafik dengan penggunaan 0% tanah diatomae dan 0,8% serat Polypropylene mengalami kenaikan kuat lentur  sebesar  12,19%,  dan  dengan  penggunaan  10% tanah diatomae dan 0,8% serat Polypropylene mengalami kenaikan kuat lentur sebesar 7,41%.
Gambar 5 Grafik Regresi Kuat Lentur dengan Substitusi Tanah  Diatomae  dan  Tambahan  Serat Polypropylene
Dari  grafik  diatas  didapatkan  nilai  regresi  untuk substitusi  0%  tanah  diatomae  dengan  variasi  serat polypropylene adalah y = 0,5814x 2 + 0,2804x + 8,6383, R²  =  0,9813  sedangkan  untuk  substitusi  10%  tanah diatomae dengan variasi serat Polypropylene adalah   y = 0,6277x 2 + 0,6526x + 8,053, R² = 0,984.

## 4.1.5 Hubungan  kuat  lentur  terhadap  variasi  serat kaca dan tanah diatomae
Gambar  6  Grafik  Hubungan  Kuat  Lentur  dengan Substitusi  Tanah  Diatomae  dan  Tambahan
Serat Kaca
8.62
8.76 8.84 8.98 9.26 8.07 8.16 8.48 8.63 8.98 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 0 0.2 0.4 0.6 0.8 Ku a t L en tu r ( M Pa )

## Persentase Serat Polypropylene
0% Tanah Diatomae 10% Tanah  Diatomae
100.00 101.67 102.61 104.16 107.41 100.00 101.85 105.92 107.83 112.19 95 100 105 110 115 120 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 Pe rsent a se Ku a t L en tu r (% ) Persentase Serat Polypropylene 0% Diatomae 10% Diatomae y = 0.6277x 2 + 0.6526x + 8.053 R² = 0.984 y = 0.5814x 2 + 0.2804x + 8.6383 R² = 0.9813 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Ku a t L en tu r ( M Pa )

## Persentase Serat Polypropylene
10% Tanah  Diatomae 0% Tanah Diatomae 8.62
8.82 9.00 9.05
9.14 8.07 8.30
8.58 8.66 8.73 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 0 0.2 0.4 0.6 0.8 Ku a t L en tu r ( M Pa ) Persentase Serat Kaca 0% Diatomae 10% Diatomae
Hasil dari pengujian kuat lentur berdasarkan  grafik diperlihatkan bahwa  kuat  lentur  beton dengan  substitusi 10% tanah diatomae 8,07 MPa<8,62 MPa substitusi 0% tanah diatomae. Dengan penambahan serat Polypropylene  yang    meningkat    kuat  lenturnya  juga meningkat.  Dimana  kuat  lentur  tertinggi  terdapat  pada beton  dengan  substitusi  0%    diatomae  dan  dengan penambahan 0,8% serat kaca yaitu 9,14 MPa.
Gambar  7    Grafik  Persentase  Kuat  Lentur  dengan Substitusi Tanah Diatomae dan Tambahan Serat Kaca
Pada grafik dengan penggunaan 0% tanah diatomae dan  0,8%  serat  kaca  mengalami  kenaikan  kuat  lentur sebesar  8,14%,  dan  dengan  penggunaan  10%  tanah diatomae  dan  0,8%  serat  Polypropylene  mengalami kenaikan kuat lentur sebesar 6,12%
Gambar 8 Grafik Regresi Kuat Lentur dengan Substitusi Tanah  Diatomae  dan  Tambahan  Serat Polypropylene
Dari  grafik  diatas  didapatkan  nilai  regresi  untuk substitusi  0%  tanah  diatomae  dengan  variasi  serat polypropylene  adalah  y  =  -0,6145x 2 +  1,1334x  +  8,62, R²  =  0,9889,  sedangkan  untuk  substitusi  10%  tanah diatomae dengan variasi serat Polypropylene adalah   y = -0,8842x 2 + 1,5271x + 8,07, R² = 0,9879.

## 4.1.6 Pola Kehancuran
Pola  kehancuran  terjadi  pada  saat  benda  uji  diberi beban  secara  vertikal  dan  mencapai  beban  maksimum. Pada  penelitian  ini  pola  kehancuran  beton  yang  terjadi merupakan kehancuran pada bagian pasta (semen).  Pola
kehancuran  yang  paling  banyak  ialah  belah  dan  kerucut belah.

## 4.1.7 Analisa Varian
Tujuan  dari  perhitungan  analisa  varian    pada penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  pengaruh  variasi persentase  penambahan  serat  dan  substitusi  tanah ditomae  terhadap  kuat  lentur  beton  mutu  tinggi. Perhitungan  dilakukan  dengan  metode  analisa  varian klasifikasi  dua  arah  dengan  model  efek  tetap, hasil perhitungan analisa varian kuat lentur beton  beton pada penambahan  variasi  serat  dapat  dilihat  pada  Tabel  7 sampai Tabel 8 berikut ini.
Tabel  7      Analisa  Varian  Kuat  Lentur  Beton  Pada Penambahan Serat Polypropylene
Sumber Varian Jumlah Kuadrat Derajat Kebebasan Rata- rata Kuadrat F 0 hitung F 0 tabel Diatomae 1,44 1 1,44 7,01 4,35 Variasi Serat 2,36 4 0,59 2,88 2,87 Interaksi 0,15 4 0,04 0,18 2,87 Error 4,10 20 0,20 Total 8,04 29
Dari  Tabel    7  diperlihatkan  bahwa  pada pengujian  kuat  lentur  substitusi  tanah  diatomae  nilai F 0 hitung = 7,01> F 0 tabel = 4,35 dan dengan penggunaan serat polypropylene nilai F 0 hitung = 2,88> F 0 tabel = 2,87 hal ini menunjukkan  bahwa  substitusi  tanah  diatomae  dan penggunaan  variasi  serat  polypropylene  berpengaruh terhadap kuat lentur beton.
Tabel  8      Analisa  Varian  Kuat  Lentur  Beton  Pada Penambahan Serat kaca
Sumber Varian Jumlah Kuadrat Derajat Kebebasan Rata- rata Kuadrat F 0 hitung F 0 tabel Diatomae 1,59 1 1,59 7,21 4,35 Variasi Serat 1,41 4 0,35 2,93 2,87 Interaksi 0,03 4 0,01 0,03 2,87 Error 4,41 20 0,22 Total 7,43 29
Tabel    8    memperlihatkan  bahwa  pada pengujian  kuat  lentur  substitusi  tanah  diatomae  nilai F 0 hitung = 7,21> F 0 tabel = 4,35 dan dengan penggunaan serat polypropylene nilai F 0 hitung = 2,93> F 0 tabel = 2,87 hal ini menunjukkan  bahwa  substitusi  tanah  diatomae  dan penggunaan  variasi  serat    kaca  berpengaruh  terhadap kuat lentur beton.

## 4.2 Pembahasan
Dari  hasil  pengujian  kuat  lentur  beton  dengan penggunaan  substitusi  tanah  diatomae  pada  beton memiliki  kuat  lentur  lebih  rendah  dibandingkan  dengan substitusi  0%    tanah  diatomae  yaitu  8,07  MPa  dan  8,62 MPa  untuk  beton  dengan  substitusi  0%  diatomae.  Pada penelitian  ini  dengan  penggunaan  tanah  diatomae sebagai  substitusi  semen  dapat  menurunkan  kuat  lentur beton  namun  penurunan  kuat  lenturnya  masih  dalam
100.00 102.30 104.49 105.00 106.12 100.00 102.84
106.35 107.28 108.14 96 98 100 102 104 106 108 110 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 Pe rsent a se Ku a t L en tu r (% ) Persentase Serat Polypropylene 0% Diatomae 10% Diatomae y = -0.6145x 2 + 1.1334x + 8.62 R² = 0.9889 y = -0.8842x 2 + 1.5271x + 8.07 R² = 0.9879 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Ku a t L en tu r ( M Pa )

## Persentase Serat Kaca
0% Tanah Diatomae 10% Tanah  Diatomae
mutu  beton  mutu  tinggi.  jadi  untuk  mendapatkan  kuat lentur  yang  tinggi  penggunaan  tanah  diatomae  tidak disarankan  tetapi  untuk  penghematan  biaya  dan penggunaan  semen  penggunaan  tanah  diatomae  sebagai substitusi  semen  bisa  menjadi  alternatif  karena  kuat lentur beton dengan penambahan dan tanpa penambahan tanah diatomae tidak terlalu jauh perbedaannya.
Pada  penelitian  ini  penambahan  serat  pada  beton juga  mempengaruhi  kuat  lentur  beton  dimana  semakin tinggi persentase penambahan serat maka kuat lenturnya juga  semakin  tinggi.  Dimana  pada  penelitian  ini    kuat lentur  tertinggi  terdapat  pada  beton  dengan    substitusi 0%  tanah  diatomae  dan  dengan  penambahan  0,8%  serat yaitu 9,26 MPa pada serat polypropylene dan 9,14 MPa pada  serat  kaca,  hal  ini  desebabkan  karena  pada  saat beton  diberikan  beban  serat  dapat  menghambat kelenturan pada beton.

## 5. Kesimpulan Dan Saran

## 5.1   Kesimpulan
Kesimpulan  yang  dapatdiambil  dari  penelitian  ini adalah  beton  mutu  tinggi  menggunakan  substitusi  10% tanah  diatomae  memiliki  kuat  lentur  yang  lebih  rendah dari  pada  kuat  lentur  beton  tanpa  substitusi  tanah diatomae  yaitu  8,07  MPa  dan  8,62  MPa  untuk  beton dengan  substitusi  0%  diatomaeBeton  mutu  tinggi mengalami  peningkatan  kuat  lentur  seiring  dengan meningkatnya  variasi  penggunaan  serat,  dimana  nilai kuat  lentur  tertinggi  terdapat  pada  0,8%  penggunaan serat  yaitu  9,26  MPa  pada  penambahan  0,8%  serat polypropylene dan  9,14  MPa dengan  penambahan 0,8% serat kaca.

## 5.2 Saran
1. Penelitian
selanjutnya
diharapkan dapat menemukan  bahan  substitusi  serat  lainnya  yang dapat meningkatkan kuat lentur beton.
2. Diharapkan  penelitian  selanjutnya  dilakukan  pada mutu beton yang berbeda.

## 6. Daftar Kepustakaan
[1]      McCormack.  J.  C.,  2003, Desain  Beton  Bertulang Edisi Kelima Jilid 1, Penerbit Erlangga, Jakarta. [2 ] Tjokrodimulyo,  K.,  2010, Teknologi  Beton, Biro Penerbit KMTS FT UGM, Yogyakarta.
[3]  Anonim, 2015, Standar Nasional Indonesia , 2049- 2015: Semen Portland, Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.
[4]  Anonim,  2008, Standar  Nasional  Indonesia  1970-
2008: Cara  Uji  Berat  Jenis  dan  Penyerapan  Air Agregat  Halus, Badan  Standarisasi  Nasional, Bandung.
[5]   Mulyono,  T.,  2004, Teknologi  Beton ,  Penerbit Andi, Yogyakarta.
[6]    Hasan,  M.,  Saidi,  T.,  2020, Properties  of  Balnded Cement  Paste  With  Diatomite  from  Aceh  Province
Indonesia, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, Vol. 796, 012034.
[7]   Firdaus, M. D., 2015, Pengaruh Penggunaan Pasir
Pozzolan Sebagai Sbstitusi Agregat Halus Terhadap Kuat Tarik Belah, Kuat Tarik Lentur dan Kuat  Geser  Murni  Beton  Mutu  Tinggi, Tugas Sarjana,  Teknik  Sipil,  Universitas  Syiah  Kuala, Banda Aceh
[8]  Gunawan,  2014, Pengaruh  Penggunaan  Serat Polypropylene pada Beton Ringan dengan Teknologi  Foam  terhadap  Kuat  Tekan,  Kuat  Tarik Belah  dan  Modulus  Elastisitas, e-Jurnal  Matriks Teknik  Sipil  Universitas  Sebelas  Maret,  Vol.2, Universitas Sebelas Maret.
[9]  Purnomo,  H.,  Hisyam,  E.  S.,  2014, Pemanfaatan Serbuk  Kaca  Sebagai  Substitusi  Parsial  Semen pada  Campuran  Beton  Ditinjau  dari  Kekuatan Tekan  Kekuatan  Tarik  Belah  Beton, Jurnal  Fropil, Vol. 2.
[10]  Anonim, 2011, Standar Nasional Indonesia , 4431- 2011: Cara Uji Kuat Lentur Beton Normal dengan Dua  Titik  Pembebanan, Badan  Standarisasi Nasional, Bandung.
[11] Hines,  W.W.,  Montgomery,  D.C.,  1990, Probabilitas  Statistik  dalam  Ilmu  Rekayasa  dan Manajemen, Edisi  Kedua,  Terjemahan  Rudiansyah dan A.H. Manarung, UI Press, Jakarta.